SÉANCE DU 8 FÉVBIER I909. 355 



ce dernier métal, Blake a émis l'hypothèse de la présence d'un oxyde d'argent soluble 

 comme cause de cet accroissement de conduclivité. 



L'étude systémalique de la préparation de l'hydrosol d'argent par la mé- 

 thode de Bredig- m'a permis d'en déterminer la composition chimique et de 

 préciser quelques points intéressants. 



Lorsqu'on fait jaillir l'arc (Meclrique sous une tension de 5o-6o volts et une inten- 

 sité de 4-10 ampères, entre deux fils d'argent de 2""" de diamètre plongeant dans l'eau 

 distillée, aussi pure que possible, le métal se pulvérise et l'eau prend une couleur 

 d'autant plus foncée que l'opération se poursuit plus longtemps. Le produit final de la 

 réaction, débarrassé des particules grossières qu'il jjeut contenir, est un liquide trouble 

 par rétlexion, limpide par transparence. 



Il présente une coloration difTérente suivant les cas. En effet, selon les circonstances 

 qui ont accomjjagné la formation de l'hydrosol d'argent, celui-ci peut être coloré en 

 rouge brun sombre, jaune brun, brun verdâtre, vert olive foncé, vert olive clair. 



Ces différentes colorations ne sont pas sous la dépendance de la teneur en métal; je 

 montrerai plus loin qu'elles déjiendent de la composition du liquide inlergranulaire. 



La conduclivité électrique des solutions ainsi obtenues est variable et, pour des solu- 

 tions de la même nuance, elle varie dans le même sens que le pourcentage en argent. 



La conduclivité et la teneur en argent (pour 1000) de quelques-unes des solutions 

 que j'ai préparées se trouvent consignées dans les deuxième et troisième colonnes du 



Tableau ci-dessous : 



Argent colloïdal électrique 

 préparé dans de l'eau distillée de conduclivité K ::= 2,7 . io^^(T= 25"). 



I = de 4 à 10 ampères. E =; 5o à 70 volts. 



Ay ionisé 



Gonductivilé Ag total Aj; ionisé K% total 



Couleurs. K = pour 1000. pour tooo. pour 100. 



s e 



brun foncé (a) 7,7.10-^ o,o4S6 0,0075 '5,43 



brun rouge (6) i5 . iQ-" 0,108 0,012 11,11 



brun rouge (c) i8 . io_° o,n88 » » 



vert olive (6) 3i .10-" 0,080 0,016 i3,56 



vert olive (3) 34 .iq-" 0,081 0,018 22, 5o 



— (5) 35 .10-" 0,081 0,021 25,90 



vert clair (4) 36 .lo^' 0,082 0,024 3o » 



— (7) 37 .10-'= 0,082 0,027 32,90 



— (8) 37 .io-« 0,082 0,027 32,90 



L'examen de ces chiffres montre tout d'abord que la conductivité de 

 l'ar^'cnt colloïdal brun est beaucoup plus faible que celle de l'argent vert 

 olive, quoique les teneurs en métal soient peu différentes. 



Le parallélisme entre la conduclivité et la teneur en Ag devient évident 

 «i, au lieu de considérer la tolalité du colloïde, on envisage seulement le 



